Phvsikaliselie ToclmUt 



871 



in Holz. Looker in Weichgummi bohrt man 

 mit deni Korkbohrer, der mit verdiinnter 

 Natronlauge benetzt ist. 



Hart gum mi. Hartgummi verzielit 

 sich leicht durch einseitige Erwarmung. Ver- 

 aogene Hartgummiplatten legt man zum 

 Richten zwischen schwere, erwarmte Eisen- 

 platten und laBt unter Druck erkalten. 



Es empfiehlt sich, Holz gleich auf ver- 

 schiedene Dicken gehobelt zu besehaffen, 

 sowie Metalle namentlich in gezogenen 

 Profilen vorratig zu halt en. Vor allem Eisen 

 ist jetzt in allerj gebrauchlichen Abmessungen 

 so genau gezogen erhaltlich, daB eine be- 

 sondere Oberflachenbearbeitung oft entbehrt 

 werden kann. 



2. Loten und SchweiBen. Besonders 

 hiiufig kommen Weichlotungen vor. Hier- 

 fiir sind die meisten Metalle und Legieningen 

 geeignet; metallisehe Reinheit der Ver- 

 bindiingsflachen, ilir Schutz durch oxyd- 

 ISsende FluBmittel (z. B. Chlorzink- Chlor- 

 ammoniumlosung), angemessene, nicht zu 

 starke Erwanming (auf Holzkohlen, im 

 Bunsenbrenner oder mit dem Lotkolben) 

 und Vereinigung der Lotnalit unter Druck 

 sind Hauptbedingungen fiir eine sichere 

 Liitung. Als Lotmetalle kommen namentlich 

 Zinn-Blei-Legierungen zur Yerwendung, deren 

 Schmelzpunkt mit der Menge des Bleigehaltes 

 von 180 bis 230 schwanken kann. Durch 

 Wismiitzusatz kann der Schmelzpunkt auf 

 etwa 90 herabgesetzt werden; solche leicht- 

 fliissige Lote sind indes sprude. Das Lot- 

 metail kommt in Anwendung iu Form 

 diinner Streifen, in Rohrchen (glrieh mit dem 

 FluBmittel gefullt) oder in Pulverform (Tinol). 

 Fiir den Laboratoriumsgebrauch sind die ; 

 beiden letzten Formen besonders bequem. 

 Zum Loten von Aluminium dient u. a. j 

 eine Legierung 20 Zn 15 Cd ohne FluB- 

 mittel auf blank geschabten Vereinigungs- 

 flachen. Der Dauerhaftigkeit soldier Lo- 

 tungen muB aber immer noch MiBtrauen 

 entgegengebracht werden. Das Hartloten 

 der Metalle erfordert besondere Uebung 

 und Erfahrung. Es sei darauf hingewiesen, 

 daB die Physikalisch-Technisclie Reichs- 

 anstalt einige silberhaltige Messing-Schlaglote 

 ausgeprobt hat welche zuverlassig wirken. 

 Als FluBmittel dient beim Hartloten Borax. 

 Zum Loten von Platin kann Silber oder 

 Kupfer verwendet werden; als Warme- 

 quelle dient dabei die Geblaseflamme. Platin 

 liiBt sich auch schweiBen, wenn man die 

 zu verbindenden Stiicke uuter inniger Be- 

 riihrung in der Spitze der Geblaseflamme 

 weiBgliihend macht und durch wenige Ham- 

 pierschlage vereinigt. Im Sauerstoffgebliise 

 ist die autogene SchweiBung moglich, ein 

 Verfahren, welches auch bei anderen Me- 

 tallen in Blechform, Anwendung finden kann. 



3. Kitte und Klebemittel. Warm sind 



zu gebrauchen: Wachskitt, ein Gemisch von 

 Wachs und Kolophonium zu ungefahr gleichen 

 Raumteilen, Schellack, Siegellack, Marine- 

 leim (Kautsclmk mit Schellack und Teer), 

 Paraffin (Schmelzpunkt je nach Qualitat 

 40 bis 76 C); kalt binden: Bleiglatte (20 g) 

 und Glyzerin (5 ccm), Bleiglatte oder Mennige 

 mit Leinolfirnis, Kasein mit gesiittigter 

 Boraxlosung, Hausenblase, Wasserglas. Zum 

 Dichten von Luftpumpenglocken und Hahneii 

 dient eine zahe Mischung Hammeltalg mit 

 Olivenol oder Wachs mit Knochenol. 



4. Schleifen und Polieren. Hierzu 

 bieten sich sehr vielseitige Mittel: zunachst 

 an Naturprodukten Schmirgel, Tripel, Bims- 

 stein, Eisenoxyde, Kreide, feine Sandsteiue 

 und sogenannte Oelsteine; dann an syn- 

 thetisehen, besonders reinen Materialien Kar- 

 borundum, Alundum, Karbosilizium, kiinst- 

 licher Korund, Pariser Rot, Zinnasche, 

 Wiener Kalk. Ilir Anwendungsgebiet ist 

 der Harte entsprechend verschieden. Schmir- 

 gel in alien Kornungen, auch geschlemmt, 

 kann fiir die meisten Metalle verwendet 

 werden. Karborundum eignet sich gut fiir 

 Porzellan und Glas, Zinnasche und Rot fiir 

 Stahl, Bimsstein fiir Messing und Holz, 

 Tripel fiir Edelmetalle. Als Schleif- bezw. 

 Polierunterlagc dient, je nach den Anforde- 

 rungen an die geometrische Gestalt des 

 Werkstiicks, Metall (Eisen oder Bronze, 

 auch Blei), Glas, Polierpech (mit heiBer 

 Spiegelglasplatte geebnet), Holz (Pappel 

 oder'Linde) ohne Ueberzug oder mit Leder, 

 z. B. vom WalroB, iiberklebt, Die Schleif- 

 mittel werden meist angefeuchtet aufgetragen 

 mit Wasser, Alkohol," Stearinol oder Talg. 

 In staubigen Raumen wird Hochglauzpolitur 

 nur selten gelingen. 



5. Lackieren und Galvanisieren. Zum 

 Schutz metallischer Oberflachen gegen Agen- 

 tien aller Art siud galvanische MetaMberzlige 

 besonders geeignet. Fiir die meisten Verfahren 

 sind fertige, nur in Wasser zu losende Bad- 

 mischuiigen im Handel. Einige einfache 

 Biider, bezogen auf 1 1 Wasser, mit Angabe 

 der zweckmaBigen Stromdichte pro qdm 

 seieu hier mitgeteilt: 



Nickelbad: 70 g Nickelammoniumsulfat 

 krist., 25 g Ammoniumsulfat, 5 g Zitronen- 

 siiure; 0,5 bis 1 A. 



Kupferbad: 20 g Kupferazetat krist., 

 20 g Cyankalium, 17 g Soda, 25 g Natrium- 

 sulfit;'0,4 bis 0,5 A. 



Goldbad: 10 g Goldchlorid, 20 g Cyan- 

 kalium; 0,2 bis 0,25 A. 



Platinbad, blank: Platinsalmiak, aus 37 g 

 Platinchlorid gefiillt. wird in eine heiBe Lo- 

 sung von 510~g Soda, 250 g Zitronensaure 

 in 1 1 Wasser eingetragen. Gebrauchstempe- 

 ratur 80 C. 



Platinbad, schwarz: 1 T. Platinchlorid, 



